## PENGARUH SUHU TERHADAP KONDUKTIVITAS
ELEKTROLIT PADAT  (CuI)o,5(P-AI 2 0 J )0,5
ABSTRAK

## P. Purwanto, E.Kartini dan Safei Purnama
Puslitbang Iptek Bahan(P3lB)  - BATAN Kawasan  Puspiptek,  Serpong  15314,  Tangerang PENGARUH  SUHU  TERHADAP  KONDUKTIVITAS  ELEKTROLIT  PADAT
(CuI)O,!l(!3-A1P3 )O,!l'  Bahan  elektrolit  padat  (CuI)o.5(!3-AIP3)0.5  telah  dibuat  dengan  reaksi  padatan  yaitu dengan campuran antara CuI dan !3-Al z 0 3• kemudian dikompaksi dan dilakukan pemanasan pada suhu 300°C selama 3 jam. Nilai konduktivitas (CuI)o 5(!3-AIP3)O 5 adalah meningkat terhadap  suhu dan frekuensi tertentu. Pola difraksi sinar bahan elektrolit padat (CuI)o 5(!3~AIP3)O 5  didominasi  oleh puncak-puncak CuI dari  pada puncak !3-Alz 0 3. Energi aktivasi  bahan elektrolit padat tersebut relatif stabil,  dengan nilai  berkisar  0,09 eV sampai  0,13  eY.  Konduktivias  elektrolit padat (CuI)o5(/3-AIP3)O.5  pada suhu  ruang  dan  pada suhu 300°C adalah 1,48 x 10.5 Slcm dan  8,33 x 10 4 Stcm.
Kala kunci : Bahan elektrolit padat,struktur kristal,konduktivitas

## ABSTRACT
THE  TEMPERATURE  INFLUENCE  AGAINST  CONDUCTIVITY  OF  SOLID  STATE ELECTROLYTE OF (CunO,!l(!3-AIP3 )O,!l.  The  solid  electrolyte (CuI)0,i!3-AIP3 )0.5  has  been  prepared by  a  solid  state  reaction,  by  mixing  of CuI  with  /3-AIP3  powders.  The  mixture  was  compacted  and heated  at  the  temperature  300°C  for  3  hours.  The  conductivity  values  of (CuI)0.l/3-AIP3 )0.5  increased with the temperature and frequency.  The  x ray diffraction  peaks of the solid electrolyte (CuI)0.5(!3-AIP3 )0.5 are  dominated  by  the  peaks  of CuI  than  the  peaks  of /3-AIP3'  The  activation  energy  of the  solid electrolyte  is  relatively  stable,  with  the  range  from  0.09  eV  to  0.13  eV.  The  conductivities  solid electrolyte (CuI)0.i/3-AIP3 )0.5  at room temperature and at 300°C are  1.48 x 10. 5 Stcm and  8.33 x 10 4 Stcm, respectively.
Key word: Solid state electrolyte, crystal  structure, conductivity

## PENDAHULUAN
Suatu  bahan  dinamakan  konduktor  padat jika dapat  menghantarkan  Iistrik  melalui  pergerakan ion  dalam  bentuk  padat.  Jika  bahan  elektrolit padat  memiliki  konduktivitas  ion  yang  tinggi dapat digunakan sebagai bahan elektroli padat.
Bahan  elektrolit  padat  dibagi  menjadi tiga kelompok struktur kristal dengan konduktivitas  ion  yang  lebih  baik,  ketiga  kelompok tesebut  yaitu  :  1).  Struktur  yang  mempunyai  banyak cacat kisi, 2).  Struktur kristal, yang tempatnya diisi oleh ion  dengan jumlah  lebih  dari  jumlah  ion  yang sebenaroya  ada  dan  3).  Struktur  yang  mempunyai lintasan  konduksinya  berupa  lapisan,  dimana  ion dapat  bergerak  dengan  mudah  dari  satu  lapisan  ke lapisan lain [1].
Beta alumina (P-AlP3) telah diketahui memiliki mobilsasi  ion  dan  mempunyai  kemampuan  untuk menggantikan  ion  sodium  dengan  kation  lain dengan  cara  pertukaran  ion  .  Perubahan  kerapatan
pada bahan P-AIP3  menyebabkan terjadinya  mobilisasi ion  sodium  dan  adanya  kation  logam  pada bidang  konduktivitas  yang  membuat  ion-ion  tertarik, sehingga  P-AIP3  mempunyai  konduktivitas  ionik yang tinggi [2-4].
Penelitian  sebelumnya  telah  dibuat  bahan elektrolit  padat  (CuI),(P-AIP3 )1.,  berbasis  P-AIP3 dengan  niJai  konduktivitas  pada  suhu  ruang  sebesar (4 -10) x 10-5 S/cmpada v=1  Volt dan ( 0,9-3,0) x 1O-7S/cm padav=2  Volt [5].
Dengan adanya cacat pada bahan ini diharapkan didapat  sifat  konduktivitas  yang  baik,  dan dengan  diberikan  perJakuan  panas  ini  berperan  dalam pembentukan bahan  elektrolit padat (CuI)o iP-AIPJo 5' agar lebih kompak bahan CuI dengan P-Aipr ' Alasan penelitian ini  untuk mendapatkan bahan (CuI)o,sCP-AIP3)o,5  sebagai bahan elektrolit  padat yang lebih  optimum  sifat  konduktivitas  yang  nantinya digunakan pada baterai .

## PENGARUH SUHU TERHADAP KONDUKTIVITAS ELEKTROLIT PADAT (CuI)0,5(B—A1203 >05

## P. Purwanto, E.Kartini dan Safei Pumama
Puslitbang Iptek Bahan(P3lB) - BA TAN Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang

## ABSTRAK
PENGARUH SUHU TERHADAP KONDUKTIVITAS ELEKTROLIT PADAT (Cul)05(B-A1203 )o5. Bahan elektrolit padat (CuI)0.5(B-A1203)ol5 telah dibuat dengan reaksi padatan yaitu dengan campuran antara Cul dan B-AIZOS, kemudian dikompaksi dan dilakukan pemanasan pada suhu 300 0C selama 3 jam. Nilai konduktivitas (Cul)0‘5(B-A1203)0>5 adalah meningkat terhadap suhu dan frekuensi tenentu. Pola difraksi sinar bahan elektrolit padat (CuI)0.5(B-A1203)0‘5 didominasi oleh puncak-puncak CuI dari pada puncak B-A1203. Energi aktivasi bahan elektrolit padat tersebut relatif stabil, dengan nilai berkisar 0,09 eV sampai 0,13 eV. Konduktivias elektrolit padat (Cul)0_5(B-A1203)0.5 pada suhu ruang dan pada suhu 300 °C adalah 1,48 x 10'5 S/cm dan 8,33 x 10“ S/cm.
Kata kunci : Bahan elektrolit padat,struktur kristal,konduktivitas

## ABSTRACT

## THE TEMPERATURE INFLUENCE AGAINST CONDUCTIVITY OF SOLID STATE
ELECTROLYTE 0F (CuI)05(B-AI203 )05. The solid electrolyte (CuI)o‘5(B-AIZO3 )0‘5 has been prepared by a solid state reaction, by mixing of CuI with B-A1203 powders. The mixture was compacted and heated at the temperature 300 °C for 3 hours. The conductivity values of (CuI)0~5(B-A1203)0.5 increased with the temperature and frequency. The x ray diffraction peaks of the solid electrolyte (Cul)0‘5([3-A1203 )O_5 are dominated by the peaks of Cul than the peaks of B-AIZOS. The activation energy of the solid electrolyte is relatively stable, with the range from 0.09 eV to 0.13 eV. The conductivities solid electrolyte (CuI)0_5(B-A1203)0v5 at room temperature and at 300 °C are 1.48 x 10'5 S/cm and 8.33 x 10“ S/cm,
Vol. 6, No. 1, Oktober 2004, ha] : 40 - 44 ISSN:1411-1098

## respectively.
Key word : Solid state electrolyte, crystal structure, conductivity

## PENDAHULUAN
Suatu bahan dinamakan konduktor padat jika dapat menghantarkan listrik melalui pergerakan ion dalam bentuk padat. Jika bahan elektrolit padat memiliki konduktivitas ion yang tinggi dapat digunakan sebagai bahan elektroli padat.
Bahan elektrolit padat dibagi menjadi tiga kelompok struktur kristal dengan konduktivitas ion yang lebih baik, ketiga kelompok tesebut yaitu : 1). Struktur yang mempunyai banyak cacat kisi, 2). Struktur kristal, yang tempatnya diisi oleh ion dengan jumlah lebih dari jumlah ion yang sebenamya ada dan 3). Struktur yang mempunyai lintasan konduksinya berupa lapisan, dimana ion dapat bergerak dengan mudah dari satu lapisan ke lapisan lain [1].
Beta alumina (B-A1203)telah diketahui memiliki mobilsasi ion dan mempunyai kemampuan untuk menggantikan ion sodium dengan kation lain dengan cara pertukaran ion . Perubahan kerapatan
40
pada bahan B-A1203 menyebabkan terjadinya mobilisasi ion sodium dan adanya kation logam pada bidang konduktivitas yang membuat ion-ion tertarik, sehingga B-AIZO3 mempunyai konduktivitas ionik yang tinggi [2-4].
Penelitian sebelumnya telah dibuat bahan elektrolit padat (Cul)x(B-AIZO3 )l_x berbasis B-AIZO3 dengan nilai konduktivitas pada suhu ruang sebesar (4 -10) x 10‘5 S/cm pada v=1 Volt dan ( 0,9-3,0) x 10‘7 S/cm padav=2 Volt [5].
Dengan adanya cacat pada bahan ini diharapkan didapat sifat konduktivitas yang baik, dan dengan diberikan perlakuan panas ini berperan dalam pembentukan bahan elektrolit padat (CuI)0 5(IS-A1203 )05, agar lebih kompak bahan CuI dengan B-Al203.
Alasan penelitian ini untuk mendapatkan bahan (CuI)0,5(B-A1203)0,5 sebagai bahan elektrolit padat yang lebih optimum sifat konduktivitas yang nantinya digunakan pada baterai .
METODEPERCOBAAN
Preparasi Sam pel
Proses  pembuatan  bahan  elektrolit  padat (CuI)o 5(P-AlP3)0 5 dengan metode reaksi padat. Serbuk P-A1 2 0 3 dan  CuI'dengan  formula  (Cul)o ~(P-AlP)o s. Kedua  bahan  tersebut  dicampur  untuk  membuat  pelet sebanyak 2  g  dan  digerus  pada mortal  supaya merata. Campuran serb uk J3-AIP3 dan CuI dilakukan kompaksi dengan tekanan 3 ton, dan dilanjutkan  pemanasan pada suhu 300 °C selama 3 jam.

## Pengukuran dengan Difraksi Sinar-X
Setelah  bahan  elektrolit  padat  (Cul)/AlP3 )I.X disinter,  selanjutnya dilakukan  analisis struktur kristal dengan  mempergunakan  difraksi  sinar-X,  dengan menggunakan  target  Cu  dengan  panjang  gelombang A = 1,542 A, tegangan 30 kV dan arus 30 rnA.

## Pengukuran Konduktivitas
Pengukuran konduktivitas bahan elektrolit padat (CuI)o 5(J3-AIP3)0 5 dan J3-AIP3 dilakukan dengan alat LCR-meter dengan frekuensi 0, 1 Hz sampai 100 kHz pada tegangan 1 Volt, 2 Volt,  dan 3 volt.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Difraksi Sinar-X
Dari  Gambar  I a  sampai  dengan  Gambar  Ie, menunjukkan  pola  difraksi  bahan  J3-AIP3'  CuI  dan (CuI)o s(P-AIP3)0 s setelah disinter.  Gambar  I a,  bahan J3-A1 2 0 3 setelah disinter menunjukkan adanya 13" -AlP3 pada sudut 28 sebesar 30° sampai dengan 40°, dan pada sudut  antara  40°  sampai  dengan  50°  menunjukkan eampuran 13" -AIP3 dan J3-AIP3, pada sudut 500sampai dengan 700menunjukkan J3'-AIP3' 5D.-______________________ - ,
3D c O~~~~~~~~~~ Al 41 5) 29
Gambar  I. (a)  Difraksi  sinar-X  P-AI,O, (b)  Difraksi sinar-X  CUD"5  (c  )  Difraksi  sinar-X (Cul)().s<~-AI,O,)()5
Pada  Gambar  Ie,  menunjukkan  pola  difraksi  (Cu1)05 (J3-AIP)o 3' dimana puneak-puneak difraksi yang masih muneul  yaitu  CuI,  P-AIP3  dan  gabungan  antara CuI + J3-AIP3' sehingga bahan eampuran ini membentuk suatu komposit bahan elektrolit padat.
Dari Gambar I e,dilakukan analisis bahan komposit elektrolit  padat  (CuI)o ~(P-AI203)0 5 dan  didapat  hasil sebagai berikut : '
, 29 Keterangan 29 Keterangan 25,59 Cui 52,39 Cui 29,63 Cui 57,91 ~-Ab03 35,74 ~-A"OJ 61,43 Cui 37,28 ~-A"Ol 67,43 Cul+~-A"OJ 42,31 Cul+~-A"OJ 77,19 Cul+~-A"OJ 50,05 Cul+~-A"03
Dari  gambar  pola  difraksi  sinar-X,  selanjutnya dilakukan analisis peregangan  kisi dari  kristal CuI  dan bahan  (Cul)o./J3-AIPJ )0.5  [6], yaitu :
J3(eos 8/A) = 0,9/0  + 2 TJ(sin 8/A)
dimana 13 adalah  lebar  puneak  difraksi  pada  FWHM, 8  adalah  sudut  Bragg,  A adalah  panjang  gelombang sinar-x,  D  adalah  ukuran  besar butir,  TJ  regangan  kisi. Hasil analisis ditunjukkan pada Tabel  I.
Tabel  I. Hasil  perhitungan  untuk '1,  dan  D,
Bahan 11 D(oA) Cui -0,201 5,187 ~-AhOJ 0,002 1500 (Cul~I.5(~-AhOJ )05 1,928 1,327 Dari perhitungan Tabel  I, bahan elektrolit padat (CuI)  (J3-AI  03)  mengalami strain setelah ditambahkan 0,5 2 0,5 CuI ke dalam J3-AlP3  dengan nilai strain 1,928. Ukuran butiran dari eampuran (CuI)o 5(J3-AlP3)0
5 menjadi lebih kecil dengan ukuran  1,327 A. . Konduktivitas (CuI)oif3-AI203)o,5
Hasil  pengukuran  konduktivitas  pada  bahan (CuI)  (P-AlO)  sebagai  fungsi  dari  frekuensi  dan
0,5 2 3  0,5
tegangan  ditunjukkan  pada Gambar 2a sampai  dengan Gambar 2e. Seeara umum dari Gambar 2a sampai dengan Gambar  2e  terjadi  kenaikan  konduktivitas  dengan frekuensi  pada  suhu  ruang  dan  100°C  tidak  terjadi perubahan  yang  signifikan  dengan  variasi  tegangan, tetapi  pada  suhu  150°C,  terjadi  perubahan konduktivitas  pada  frekuensi  tinggi.  Sedangkan  pada Gambar  2e  sampai  dengan  Gambar  2e,  menunjukkan pola yang  sama,  namum  memiliki  nilai  konduktivitas yang berlainan.

## Jurnal Sains Materi Indonesia
Pengukuran konduktivitas bahan  eletrolit padat (CuI)o,s(!3-AlP3)o,5  sebagai fungsi dari frekuensi dengan potensial  0,1  Volt sampai dengan 3 Volt pada suhu ruang dan juga fungsi  suhu  pemanasan.  HasH  konduktivitas menunjukkan  adanya  perubahan  terhadap  frekuensi, tegangan  dan  suhu.  Untuk  menganalisis  konduktivitas elektrolit padat (CuI)o/!3-AlP)o,5 dengan menerapkan model cr = 0)11 [7].
Konduktlvltas (Culla.s( lI-A1zo,la .. -(T -Auang) -4.5 E -50' u . ~ to CII ..s -5.5 •  V-1 vol .V"'2.vol •  V-3vol • •• ,.rIII'" .. ..-._1 -6.0 +----,-----,..----r---~ -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0
Log f(Hz)
Gambar  la.  Konduktivitas  (CuI)o"(P-AI 2 0,)o,,  dengan variasi  potensial  pada  suhu  ruang
-4.4 1-4·6 .
-.;  -4.6
8' .....I -5.0
KondukUvltas (Cullo.s(P-AIA 1o.r(T100)
IV-lvoll / •  V=2 voll .V=3voll .iiI • I I   • •  . - - - - -5.2 +.---,---~---,-----t -2.0 0.0 2.0 Log f(Hz) 4.0 6.0
Gambar  lb.  Konduktivitas  (CuI)o.,(P-AIP,)o"  dengan variasi  potensial  pada  T  = 100  ·C
KondukUvltas (Cullo.s( P-A1z03Io.s-(T150)
-3,6
_  -3.8 i to -4.0 !r --I -4,2 •  V=1 volt •  V=2 yoM .V=3voN .J · '.  Dna_II!I!I!II' : ........... -4.4 -l-'--~---,---~-----i
-2.0 0.0
2.0 Log f(Hz) 4.0 6,0
Gambar  le.  Konduktivitas  (Cul)o"(P-AIP,)o,,  dengan variasi  potensial  pada  T  =ISO  OC
-3..4 i -3.6 ~ .. .§' -3.8 / .V=3vdt , / I I I   . . . . . . " " 1111=1 vdt •  V=2vdt -4.0 -\---~---,---~------i
-2.0 0,0
2.0 Log f(Hz) 4,0 6.0
Gambar  ld.  Konduktivitas  (CuI)o"(P-AIP,)o,,  dengan variasi  potensial  pada  T  =  200  ·C
-2,8 KondukUvltas (Cullo.S(P~)o,s - (T3OO) aV'l voll ) ~ -2,9 .V=2voll u •  V=3 voll iii -; -3,0 ~ U.'" .....I -3.1 I II
-3.2 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 Logf(Hz)
Gambar  le.  Konduktivitas  (CuI)o./P-AIP,)o"  dengan variasi  potensial  pada  T  =300  ·C
Tabella.  Konduktivitas  elektrolit  padat  (CuI)o"(p-Aip'o,,,pada T=2S  ·C
Sampel 001 (stem) 0'02 (Stem) crO:J (Stem) CuI-05VI 3,78.  10-6 2,S6.  10-6 1,48.  10-6 CuI-OSV2 3,8S.  10-6 3,04,  10-6 1,49.  10-6 Cul-OSV3 3,93,  10-6 3,19.10-6 I,SS.  10-6
Tabel  lb.  Konduktivitas  elektrolit  padat  (CuI)o"(P-AIP,)o,,  pada
T=IOO  ·C Sampel 0'01 (Stem) 0'02 (Stem) 0'03 (Stem) CuI-OSVI 9,19.10-6 1,81.  10,5 1,03.  10,5 CuI-OSV2 9,29.  10-6 1,88.  10,5 1,03.  10,5 CuI-OSV3 9,32.  10-6 1,89.  10'5 1,12.  10'5
Tabel  le.  Konduktivitas  elektrolit  padat  (CuI)o"(p-AIP,)o,,  pada
T=ISO  ·C Sampel 0'01 (Stem) 0'02 (Stem) 0'03 (Stem) Cul-OSVI 7,02,  10" 10,2.  10'5 I,4S.  10-5 Cul-OSV2 6,2S.  10,5 8,28.  10'5 1,31.  10-5 Cul-OSV3 S,81.  10-5 8,04.10,5 1,09.  10,5
Tabel  ld.  Konduktivitas  elektrolit  padat  (Cul)o"(P-AIP,)o,,  pada
T=200  ·C Sampel 0'01 (Stem) 0'02 (Stem) 0'03 (Stem) Cul-OSVI 1,63,  10-4 1,12,  10-4 4,04.  10,5 Cul-0SV2 1,63.  10-4 1,09.  10-4 3,73.  10'5 Cul-OSV3 1,64,  10'4 1,08,  10-4 3,81.  10-5
Tabel  le.  Konduktivitas  elektrolit  padat  (CuI)o,,(P-AIP,)o.,  pada
T=300  DC Sampel 0"01 (Stem) 0"02 (Stem) Cul-05Vl 8,33.  10-4 1,04.  10-4 Cul-05V2 8,08,10-4 l,01.  10-4 Cul-05V3 7,92.  10-4 1,00.  10-4
Keterangan: Cul-05VI  =(CUI)o.5(P-AbO,)o.5 pada V=  I  volt CuI-05V2 =(CuI)o,'(P-AIz03)o"  pada V= 2 volt Cul-05V3  =(Cul)o.'(P-AbO,)o.5  pada V= 3 volt
aO, (Stem)
2,93,  10-4 2,80.  10-4 2,82.  10-4
Persamaan:
O'=O'f ° diubah menjadi bentuk logaritma yaitu :
log 0' = log 0'0 + slog f
dimana
( j adalnh  kondllktivitns s adalah filktor eksponent power ( O<s< I)
eksponent power ini  sudah  dipengaruhi  suhu  untuk mencapai harga limit 1.
Hasil perhitungan konduktivitas bahan elektrolit padat (CuI)05(~-AlP3)05_ yang merupakan hasilfitting pada  daerah' frekuensi  rendah  0,1  Hz  sampai  dengan 100 Hz, medium 200 Hz sampai dengan 10.000 Hz dan tinggi  20  kHz  sampai  dengan  100  kHz  dengan  hasil ditunjukkan pada Tabel2a sampai dengan Tabel 2e .
Dari  Tabel  2a,  nilai  konduktivitas  pada  bahan (CuI)o 5(~-AlP3)0 5 pada  suhu  25°C  dengan  divariasi poten'sial  dengllll  nilai  konduktivitas  berkisar 3,7 x 10- 6 S/cm sampai  dengan  4,1 x 10-6 S/cm pada frekuensi  rendah,  pada  frekuensi medium  berkisar 0,04 x 10-6 S/cm sampai dengan 3,2 x 10-6 S/cm, dan pada frekuensi tinggi berkisar ( 0,15 x 10-5  S/cm  sampaai dengan 3,87 x 10-5 S/cm. Pada suhu 25 OC dengan variasi potensial  1  Volt  sampai  dengan  3  Volt nilai konduktivitasnya  stabil  pada setiap  interval  frekuensi, kecuali  pada  frekuensi  medium  dengan  potensial 0,1  Volt dengan nilai konduktivitas 0,04 x 10- 6 S/cm dan
3,87 x 10-5 S/cm. Hal  ini  menunjukkan  ada perbedaan nilai yang tinggi  pada konduktivitas terse but.
Pada Tabel 2c, menunjukkan nilai konduktivitas (Cul)o 5(~-AI203)0 5 pada suhu 100°C. Nilai tersebut relatif stabil 'baik pada  ' frekuensi  rendah,  medium  dan tinggi terhadap  variasi  potensial.
Nilai  konduktivitas  pada  suhu  150°C  dengan variasi  potensial  diperoleh  nilai  yang  relatif stabil. Begitu juga  pada  suhu  200°C  dan  300  °C  dengan nilai  konduktivitas  yang  cukup  tinggi  sekitar 9,12x lO' 4 S/cm.
Apabila  diamati  nilai  konduktivitas  bahan elektrolit  tersebut  terhadap  fungsi  suhu,  nilai konduktivitasnya  mengalami  kenaikan  yang  cukup berarti pada frekuensi  rendah dan tinggi.

## Energi Aktivasi (CuI)o.s<~-AI203)o,s
Energi  Aktivasi  (Ea)  bahan  elektrolit  padat (CuI)0,5(~-AIP3 )0,5  dihitung  dengan  persamaan Arrhenius:
0' = 0'0 exp( -Ea/k. T)
dimana
0' = konduktivitas Ea = energi aktivasi k = konstanta Boltzman T = suhu
Dengan  membuat  gam bar  hubungan  antara  log 0' terhadap 10001T, diperoleh energi aktivasi, ditunjukkan pada Gambar 3a sampai dengan Gambar 3c. Perhitungan energi  aktivasi  bahan  elektrolit  padat  yang  lain  telah dilakukan [8].
Gambar 3a.  Kurva  Arrehenius  pada  potensial  I  Volt,
2  Volt  dan  3  Volt  pada  frekuensi  0,1  Hz  - 100  Hz
(Cu I )o,5(I3-AI 2 0 3 )o,5
-2,0 ------- .. -- ---------------
E ~ -4,0 C/) \:) C) -6,0  - o ...J • • • •  I ClV=1 volt &V=2 volt eV=3 volt • •
-8,0 - l - - - - - r - - - - - - , - - - . . . . . . . , 2 3 4 1000rr
Gambar 3b.  Kurva  Arrehenius  pada  potensial  I  Volt, 2  Volt  dan 3  Volt  pada  frekuensi  0,2  kHz  -10  kHz -2,0 E ~ -4,0 - b C> -6,0 o ...J -8,0 1 • • rlV=1 volt . , &V=2 volt
I eV=3 volt
2 3 4 10001T
Gambar 3e.  Kurva  Arrehenius  pada  potensial  I  Volt, 2  Volt  dan  3  Volt  pada  frekuensi  20  kHz  - 100  kHz
Tabel 2/ Energi aktivasi bahan elektrolit padat (CuI)o 5(P-AI,OJ  )05 f I volt 2 volt 3 volt fl 0,\3 eV 0,13  eV 0,13  eV f2 0,09 eV 0,09 eV 0,09 eV f3 0,12 eV 0,12 eV 0,11  eV Keterangan :
fl= 0,1  - 100 Hz,  f2=  200-10,1000 Hz,  f3=20-100  K,Hz
Perhitungan  energi  aktivasi dengan mempergunakan  persamaan Arrhenius  diperoleh energi aktivasi bahan elektrolit padat (CuI)o,s(!3-AlP3 )0,5, ditunjukan pada Tabel2f. Energi aktivasi bahan elektrolit padat  relatif stabil,  baik  variasi  tegangan  maupun frekuensi.
- 2 , 0 , - - - - - - - - - - - - - ,
~ -4,0 ~ b CD -6,0 o ...J ~ ,::::::r>·-· -'-~1=1 Hz
• f2=100 Hz
--'-f3=100 k.Hz
-8,0 +---...,...----.----,----1 o 100 200 Suhu (0C) 300 400
Gambar 4a. Hubungan  konduktivitas (Cul)oi~-AIP3 )05 terbadap  suhu  pada  v=  I  Volt
-2,0 - r - - - - - - - - - - - - - ,
E ~ -4,0 b C) -6,0 o .....I ~ . / / c - -'-f1=1 Hz
• f2=100 Hz _f3=100 k.Hz
-8,0 +---,----r----r---~ o 100 200 300 400 Suhu (0C)
Gambar 4b. Hubungan  konduktivitas (CuI)0.5(~-A1P3 )0.5 terhadap  suhu  pada  v=  2  Volt
-2,0 - r - - - - - - - - - - - - - ,
K -4,0 ~ :;,  -6,0 o ..J ~Hz • f2=100 Hz _f3=100 k.Hz
-8,0 +---.,----...----...------i o 100 200 Suhu (0C) 300 400
Gambar 4c. Hubungan  konduktivitas (CuI)0.s(~-A1P3 )05 terbadap  suhu  pada v= 3  Volt
Hubungan  antara  konduktivitas  terhadap  suhu ditunjukkan pada Gambar 4a sampai dengan Gambar 4c. Pada  gambar  tersebut  terlihat  konduktivitas  naik terhadap fungsi subu, baik pada frekuensi  I Hz, 100 Hz, dan  100  kHz.  Dari  ketiga  gam bar  terse but  terlihat konduktivitas  tidak  tergantung  pada  tegangan, walaupun  tegangan  terse but  divariasi  antara  I  Volt sampai dengan 3 Volt.

## KESIMPULAN
Bahan elektrolit padat (CuI)o,s(!3-AIP3)o,s  telah dibuat dengan reaksi padatan yaitu campuran antara CuI dan  !3-AIP3'  Campuran  antara  CuI  dan  !3-AIP3 membentuk  komposit  (CuI)0.s(!3-AI 2 0)o.s' N ilai konduktivitas bahan elektrolit padat naik terhadap suhu pemanasan, namun relatip stabil terhadap, potensial dan
frekuensi.  Nilai energi aktivasi  yang diperoleh dalam rentang 0,09 eV sampai dengan 0, 13 eV.

## DAFTAR ACUAN
[I].  TATA  SURDIA  DAN  SHINROKU  SAITO, Pengetahuan Bahan Teknik, PT. Pradnya Paramita,
Jakarta, (1985)
[2].  W.  ANTHONY R, Solid State Chemestry and Its Application, John Wiley & Son, Singapura, (1989) [3]. G URRETATVZCAYA, MANUEL J, Mat.  Res. Bull., 27(1991) 375-385
[4).  S.  CHANDRA, Superionic Solid,  Principle and Applications,  North  Holland  Publish  Co., Amsterdam, (1981 )
[5]. P.  PURWANTO, S. PURNAMA,  danE.KARTINI, Jurnal Sains Materilndonesia, 5(2)(2004) 14-18 [6]. E.  KARTINI  et.  all., Phys.  Rev.,  61  (2002) 1036-1042
[7]. W.  K.  LEE, J. F. LIU and A.  S NOWICK, Physc. Rev. Lett., 67 (12)(1991) 1959
[8]. E.KARTINI  et.  all., Journal  of Non-Crystalline Solids, 312-314 (2002) 628-632